SUR LE FROTTEMENT. 637 
Suite du tableau LIF. 
É N 
Etendue | NATURE se FORCE 
de Pression pendant Paramètre accéléra- 
la surfäce de le tite 
RAPPORT 
Lu 
Frottement| frottement 
NUMÉROS 
des expériences. 
VITESSE 
du mouvement 
accéléré atrois 
mètres de course. 
Le se es Ali es US 
ontact. enduit. P. Le dt EE Q 
m.c. Lil. mèt. kil. | kil. Ru 
0,0096|Asphalie. 23,80 | 21,96| 9,78| 0,204) 16,54| 0,063) 1,08 
id id. 47,80 |: 40,40| 2,08 0,961| 14,90] 0,057| 2,20 
id. id. 57,80 | 52,25| 4,70 0,425) 21,72| 0,061| 1,60 
Moyenne.... "0,060 
Cambouis: 59,80 | 55,76| 13,04| 0,153 47,94| 0,095 0,96 
id. 83,80, | 76,60! 6, o| 0,333] 59,58] :0,096| 1,42 
Moyenne....| 0,095 
Surf. onct. 83,80 | 98,06! 12,00! 0,166! 69358| 03138| 0,99 
id. 83,80 | 76,06| 11,13 0,170] 67,81] 0,135| 1,03 
Moyenne....| 0,136 
OBSERVATIONS" 
Observations. Les expériences sur le frottement du 
charme glissant sur la fonte sans enduit , offrent une nou- 
velle preuve que cette, résistance est indépendante de l’é- 
tendue des surfaces en contact, et de la vitesse du mou- 
vement. Nous sommes donc autorisés à rejeter les con- 
clusions contraires que Coulomb déduit, page 258 du 
Mémoire cité , de ses considérations théoriques sur le frot- 
tement. 
Nous ferons remarquer, qu’après avoir glissé à plusieurs 
reprises sans enduit, les pièces de charme étaient noir- 
cies par la fonte, et offraient l’apparence d’un poli métal- 
lique; ce qui montre que dans ce cas encore il y a usure 
des surfaces. ë 
Les expériences faites avec enduit de suif sont aussi une 
nouvelle confirmation des deux lois énoncées ; on voit 
d’ailleurs qu’il paraît assez indifférent d'employer, dans le 
cas actuel, du suif, du saindoux ou de l’huile, puisque 
